## KAJIAN PENAMBAHAN PAPER SULDGE YANG BERVARIASI TERHADAP SIFAT FISIK DAN MEKANIK CEILING BRICK

## M. Abdul Aziz Kurniawan Eko Suwarno, Boedya Djatmika
Abstrak :Ceiling brick buangan paper sludge salah satu alternatif membuat pelat lantai, secara ekonomis lebih murah dan memiliki kuat tekan setara dengan beton konvensional K300. Pene- litian ini menggunakan metode eksperimen. Terdapat dua jenis benda uji yang digunakan yaitu berbentuk kubus dengan ukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm untuk mengetahui kualitas bahan ceiling brick dan benda uji berbentuk produk ceiling brick untuk mengetahui kualitas produk ceiling brick. Variasi paper sludge yang digunakan adalah 2%, 4%, 6%, dan 8%. Satu benda uji dilaku- kan dua pengujian yaitu uji fisik (rembesan air) dan mekanik (kuat tekan). Metode penelitian menggunakan analisa statistik One Way dan dilanjutkan analisis Tukey. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Kuat tekan produk ceiling brick dengan campuran paper sludge berurut-urut 0%,2%, 4%, 6%, dan 8% sebesar  8.43 MPa, 9.39 MPa, 11.28 MPa, 10.31 MPa, dan 8.30 MPa. Nilai ra - ta-rata rembesan air produk ceiling brick dengan variasi berurut-urut 0%,2%, 4%, 6%, dan 8%, yaitu sebesar 0.35 ml/menit, 0.37 ml/menit, 0.35 ml/menit, 0.42 ml/menit, dan 0.36 ml/ menit. (2) Kuat tekan mortar kubus ceiling brick dengan campuran paper sludge berurut-urut 0%,2%, 4%, 6%, dan 8% sebesar  105.66 MPa, 112.67 MPa, 104.20 MPa, 98.55 MPa, dan 105.24 MPa. Rembesan air mortar kubus ceiling brick dengan variasi berurut-urut 0%,2%, 4%, 6%, dan 8%, yaitu sebesar 0,59 ml/menit, 0,54 ml/menit, 0,46 ml/menit, 0,27 ml/menit, dan 0,28 ml/menit. (3) Uji kuat tekan dan rembesan air terhadap produk ceiling brick yang telah dicampur paper sludge mengalami perbedaan tetapi tidak signifikan. (4) Uji kuat tekan terhadap mortar kubus ceiling brick yang dicampur paper sludge mengalami perbedaan tetapi tidak signifikan. Sedan - gkan uji rembesan air tehadap mortar kubus ceiling brick yang dicampur paper sludge mengal- ami perbedaan yang signifikan. (5) Campuran paper sludge 4% pada produk ceiling brick dan campuran paper sludge 2% pada mortar kubus ceiling brick menghasilkan kuat tekan optimum.
Kata-kata kunci: paper  sludge,  limbah  kertas,  ceiling  brick,  sifat  fisik  &  mekanik Abstract : Paper sludge ceiling bricks are an alternative to making floor plates, are economi - cally cheaper and have compressive strength equivalent to conventional K300 concrete. This research is using experimental method. There are two types of specimens used which are cube shaped with a size of 5 cm x 5 cm x 5 cm to determine the quality of ceiling brick material and specimens in the form of ceiling brick products to determine the quality of ceiling brick products. Paper sludge variations used are 2%, 4%, 6%, and 8%. One test object was carried out two tests, namely physical test (water seepage) and mechanical (compressive strength). The research method uses One Way statistical analysis and Tukey analysis continues. The re - sults of this study are (1) Compressive strength of brick brick products with a mixture of pa - per sludge in sequence of 0%, 2%, 4%, 6%, and 8% at 8.43 MPa, 9.39 MPa, 11.28 MPa, 10.31 MPa and 8.30 MPa. The average seepage value of ceiling brick products with sequential variations of 0%, 2%, 4%, 6%, and 8%, which is 0.35 ml / minute, 0.37 ml / minute, 0.35 ml / minute, 0.42 ml / minute minutes, and 0.36 ml / minute. (2) Compressive strength of ceiling brick cube mortar with a mixture of paper sludge in a sequence of 0%, 2%, 4%, 6%, and 8% by 105.66 MPa, 112.67 MPa, 104.20 MPa, 98.55 MPa and 105.24 MPa. Mortar cube ceil - ing water seepage with sequential variations of  0%,  2%,  4%,  6%,  and  8%,  in  the amount of 0.59 ml / minute, 0.54 ml / minute, 0.46 ml / minute, 0.27 ml / minute, and 0.28 ml / min - ute. (3) The compressive strength and water seepage tests on ceiling brick products that have been mixed with paper sludge experience differences but are not significant. (4) Compressive strength test of ceiling brick cube mortar mixed with paper sludge is different but not signifi - cant. While the water seepage test of ceiling brick cube mortar mixed with paper sludge expe - rienced a significant difference. (5) 4% paper sludge mixture in ceiling brick products and 2% paper sludge mixture in ceiling brick cube mortars produce optimum compressive strength.
Keywords : paper sludge, waste paper, ceiling brick, physical & mechanical properties
JURNAL BANGUNAN, VOL. 25, NO.1, MARET 2020: 41-52
M. Abdul Aziz Kurniawan adalah Alumni Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UM; E-mail: fazizkurniawan. fb@gmail.com; Eko Suwarno dan Boedya Djatmika adalah Dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UM; Jalan Semarang No.5 Malang 65145; E-mail: eko.suwarno.ft@um.ac.id dan boedya.djatmika.ft@um.ac.id

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu produ- sen pulp dan kertas terkemuka di dunia, un- tuk  industri  pulp  berada  diperingkat  ke-9 dan industri kertas diperingkat ke-6 dunia. Sedangkan di Asia Tenggara menempati per- ingkat pertama untuk industri pulp dan ker- tas (Kemenperin, 2016). Selama ini buangan paper sludge merupakan masalah yang besar bagi industri pulp dan kertas pada umum- nya. Adanya paper sludge membuat perusa- haan mengeluarkan biaya yang lebih untuk memasukkannya  ke  dalam  landfill.  Apabila keadaan ini dibiarkan terus-menerus, maka semakin lama pabrik akan kekurangan lahan untuk penimbunan limbah sehingga dimung- kinkan terjadinya pencemaran lingkungan. Menurut  Khusna  (2012),  adanya  kandungan anorganik dalam paper sludge berpotensi un- tuk dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, maka dalam hal ini sludge  kertas dapat di- gunakan sebagai substitusi bahan baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bahan bangunan yang semakin meningkat.
Menurut Irawan (2006), PT. Adiprima Sura - printa dari Jawa Pos Group yang berkedudu - kan  di  Legundi  Gresik  memproduksi  kertas dari kertas bekas. Bahan baku diproses men- jadi  bubur  kertas,  selanjutnya  dipilah,  warna putih diproses sebagai kertas, sedangkan limbah berwarna abu-abu karena warna tinta dibuang. Jumlah limbah paper sludge atau bu- bur kertas yang dihasilkan  kira-kira 250 ton/ hari. Dengan demikian diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu alternatif adalah dengan memanfaatkannya menjadi bahan campuran ceiling brick atau dak  keraton  (keramik  komposit  beton),  den -
gan dasar kandungan anorganik yang cukup tinggi terutama Ca CO3  (Hastutik dkk, 2006).
Ceiling brick ini terbuat dari tanah liat (keramik) yang di buat dengan cara di extrude sehingga berbentuk menyerupai kubus den- gan lubang-lubang dibagian tengahnya. Paper sludge juga memiliki kandungan yang sama dengan tanah liat yaitu SiO2 atau persenyawaan silica dan oksigen yang mempunyai titik lebur tinggi pada proses pembakaran dan menjadi- kan tanah keras dan kuat. Penelitian ini sangat perlu dilaksanakan untuk mengeksplorasi leb- ih lanjut tentang potensi limbah paper sludge menjadi  bahan  baku  ceiling  brick.  Menurut Maghfironi (2011), keuntungan dalam ceiling brick yaitu memiliki bobot yang lebih ringan (±130-150  kg/m2)  dibandingkan  dengan  be - ton  (±288  kg/m2).  Sehingga  bangunan  yang menggunakan ceiling brick yang dicampur dengan paper sludge untuk pelat lantai, bangu- nan tersebut akan menerima beban lebih ringan lagi dibanding pelat lantai yang menggunakan beton walaupun kualitas antara beton dengan ceiling brick sama. Hal tersebut dilihat dari bahan dasar beton yang lebih banyak diband- ing ceiling brick yang dicampur paper sludge. Sehingga dapat diketahui komposisi cam- puran paper sludge sebagai bahan baku ceiling brick dan dapat dimanfaatkan secara maksi- mal dalam aplikasinya sebagai pelat lantai.
Berdasarkan hal diatas, paper sludge mem- punyai potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan campuran ceiling brick. Selain itu, penelitian ini juga untuk mengetahui kuali- tas bahan ceiling brick yang telah dicampur dengan paper sludge dan untuk mengetahui campuran  paper sludge yang paling opti- mum sebagai bahan campuran ceiling brick.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini termasuk kategori penelitian eksperimen yaitu dengan melakukan pengu- jian sampel di Laboratorium Struktur Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Sehingga hasil  penelitian  dapat  dipertanggungjawab - kan secara ilmiah. Dalam penelitian ini ter- dapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dalam lingkup penelitian ini yang digunakan sebagai variabel bebas adalah kadar paper sludge sebesar 0%, 2%, 4%, 6%, dan 8% terhadap sifat fisik dan me - kanik ceiling brick. Variabel terikatnya adalah kuat tekan yang dihasilkan dalam pengujian. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah nilai kuat tekan, berat volume, dan rem- besan air pada produk dan mortar kubus ceiling brick. Penentuan kadar paper sludge bertujuan untuk memperoleh campuran paper sledge yang optimum. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Bahan dan Laboratorium Struktur Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahapan kerja seperti yang tercantum pada Gambar 1 di bawah ini.
Dalam penelitian ini menggunakan dua je- nis benda uji yaitu benda uji berbentuk produk ceiling brick bertujuan untuk mengetahui kual- itas produk ceiling brick dan berbentuk mortar kubus ceiling brick dengan ukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm untuk mengetahui kualitas bahan ceiling brick. Kode benda uji produk ceiling brick yang telah dicampur paper sludge den- gan variasi berurut-urut 0%, 2%, 4%, 6%, dan 8% yaitu DK0, DK2, DK4, DK6, dan DK8. Untuk  kode  benda  uji  mortar  kubus  ceiling brick yang telah dicampur paper sludge den- gan variasi berurut-urut 0%, 2%, 4%, 6%, dan 8% yaitu MT0, MT2, MT4, MT6, dan MT8. Pengujian dalam penelitian ini yaitu uji sifat
fisik  dan  mekanik  pada  ceiling  brick.  Sifat fisik dalam penelitian ini yaitu uji berat vol - ume dan uji rembesan air. Sedangkan sifat me- kanik dalam penelitian ini yaitu uji kuat tekan.
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian
Pengujian berat volume dilakukan untuk memeriksa perbandingan volume ceiling brick tanpa penambahan paper sludge dengan ceiling brick yang dicampur paper sludge. Untuk men - getahui nilai berat volume dihitung menggu- nakan rumus seperti persamaan 1 dibawah ini.
Uji  rembesan  air  pada  ceiling  brick  sama seperti uji rembesan pada genteng dikare- nakan mempunyai bahan dasar yang sama. Menurut  Pratiwi  dkk  (2014),  uji  ketahanan perembesan air yang dilakukan berupa penga- matan yaitu pipa PVC ¾’’ tinggi 6 cm yang sudah disediakan diletakan dipermukaan genteng dan permukaan luarnya direkatkan dengan lem agar air tidak bocor. Pipa diisi air setinggi 6 cm dan setelah itu hitung lama penyerapan air dalam pipa sampai air habis menggunakan  stopwatch.  Untuk  mengetahui nilai penyerapan air dihitung menggunak- an  rumus  seperti  persamaan  2  dibawah  ini.
Pengujian sifat mekanik ceiling brick yaitu uji kuat tekan yang mengacu pada SNI  03-6823-2002  tentang  uji  kuat  tekan pada  mortar  semen  portland.  Nilai  beban maksimum yang dicatat kemudian dihi- tung nilai kuat tekannya dengan rumus (SNI 1974:2011) seperti persamaan 3 dibawah ini.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi literatur penelitian terdahulu dan mencatat hasil pengujian yang telah dilakukan di laboratorium. Data pene- litian berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil pengujian di laboratorium. Dari pengujian didapatkan data sebagai berikut:

## 1) Data primer
Data primer merupakan data yang di peroleh dari hasil pengamatan benda uji yang telah diuji di laboratorium. Data yang diperoleh berupa hasil dari nilai be rat volume, rembesan air, dan kuat tekan.
2) Data sekunder Data sekunder merupakan data yang diper oleh dari studi literatur atau sumber yang su dah ada yang berhubungan dengan peneli tian ini.
Teknik pengolahan data menggunakan pro- gram  Microsoft  Excel  dengan  output  grafik dan tabel sebagai penunjang analisa statistik deskriptif. Analisis statistik menggunakan Analisa Varian Satu Arah (ANOVA) dengan ru - mus lanjutan Rumus Tukey. Analisa akan diban- tu menggunakan software SPSS Statistic 24.
( ) ( ) ( ) 100% BeratCeiling Brick W D x Volume Takaran V = ( ) ( ) ( ) / volume air ml
Penyerapan air ml menit waktu penyerapan air menit =
’ P Fc A = ( ) ( ) ( ) 2 : ’ Keterangan fc Kuat tekan Mpa
P Beban tekan N
A Luas penampang benda uji mm = =
=
Menurut  SNI  03-4810-1998  Perawatan (curing)  adalah  tindakan  untuk  pemerik - saan proporsi campuran untuk kekuatan atau sebagai dasar untuk penerimaan atau pengendalian  mutu.  Perawatan  (curing) pada ceiling brick yaitu dengan merendam- nya ke dalam air hingga benar-benar jenuh air.  Proses  ini  dilakukan  15  menit  sebelum ceiling brick dirakit. Setelah dirakit per- awatan  pada  ceiling  brick  yaitu  menyiram - nya dengan air guna menjaga kelembapan.

## HASIL
a.Hasil Pengujian Produk Ceiling Brick Pengujian pada produk ceiling brick ini bertujuan untuk mengetahui kualitas produk ceiling brick yang telah ditambahkan paper sludge dengan variasi 0%, 2%, 4%, 6%, dan 8% dan untuk mengetahui berapa besar be- ban yang mampu ditahan oleh produk ceiling brick.  Hasil dari pengujian produk ceiling brick dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini. Tabel 1. Hasil Pengujian Produk Ceiling Brick Kode Benda Uji
Nilai Rata- rata Kuat Tekan (MPa) Nilai Rata- rata Penyera- pan Air Nila Rata- rata Berat Volume (ml/menit) DK0 8.43 0.35 1.79 DK2 9.39 0.37 1.69 DK4 11.28 0.35 1.66 DK6 10.31 0.42 1.66 DK8 8.3 0.36 1.64 ( ) / 2 N mm ( ) / 3 gr cm
b. Hasil Pengujian Morar Kubus Ceiling

## Brick
Pengujian pada mortar kubus ceiling brick ini bertujuan untuk mengetahui kualitas yang digunakan untuk ceiling brick yang telah dit- ambahkan paper sludge dengan variasi 0%, 2%, 4%, 6%, dan 8% dan untuk mengetahui berapa besar beban yang mampu ditahan oleh ceiling brick.  Hasil dari pengujian produk ceil- ing brick dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Hasil Pengujian Mortar Kubus Ceil- ing Brick
Kode Benda Uji Nilai Rata- rata Kuat Tekan (MPa) Nila Rata-rata Penyera- pan air Nilai Rata- rata Berat Volume (ml/menit) M0 105.66 0.59 1.72 M2 112.67 0.54 1.68 M4 104.2 0.46 1.69 M6 98.55 0.27 1.67 M8 105.24
0.28 1.64 ( ) / 2 N mm ( ) / 3 gr cm
c. Hasil Uji Hipotesis Produk Ceiling Brick Uji hipotesis penelitian menggu - nakan  analisis  ANOVA  One  Way  (anali - sis  varian  satu  arah)  kemudian  dilaku - kan uji lanjut dengan rumus Tukey jika hasil yang didapatkan mengalami perbedaan. Hasil uji hipotesis berat volume produk ceiling brick dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4 sebagai berikut.

## Tabel 3. Hasil Uji ANOVA Oneway Data Bebas dengan SPSS Statistics 24
ANOVA
Hasil Berat Volume Produk Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 0.043 4 0.011 43.486 0 Within Groups 0.002 10 0 Total 0.045 14
Berdasarkan Tabel 3 sebelumnya uji ANO - VA yang dilakukan terhadap berat volume produk ceiling brick dengan variasi paper sludge diperoleh Fhitung>Ftabel, 43.486 > 3,48 maka H0 ditolak sehingga hipotesis didu- kung oleh data, sehingga perlu uji lanjutan dengan uji posthoc Tukey. Hasil uji posthoc Tukey dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini.
Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : H0 = Ada perbedaan kuat tekan yang sig- nifikan  pada  ceiling  brick  karena  penam - bahan paper sludge yang bervariasi. H1  =  Tidak  ada  perbedaan  kuat  tekan yang  signifikan  pada  ceiling  brick  karena penambahan paper sludge yang bervariasi.

## 46 JURNAL BANGUNAN, VOL. 25, NO.1, MARET 2020: 41-52

## Tabel 4. Hasil Pst Hoc Test Tukey
Multiple Comparisons
Dependent Variable:   Hasil Berat Volume
Tukey HSD (I) Kode BendaUJi (J) Kode Benda UJi Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound DK0 DK2 .09667* 0.01282 0 0.0545 0.1389 DK4 .13000* 0.01282 0 0.0878 0.1722 DK6 .13000* 0.01282 0 0.0878 0.1722 DK8 .15000* 0.01282 0 0.1078 0.1922 DK2 DK0 -.09667* 0.01282 0 -0.1389 -0.0545 DK4 0.03333 0.01282 0.144 -0.0089 0.0755 DK6 0.03333 0.01282 0.144 -0.0089 0.0755 DK8 .05333* 0.01282 0.013 0.0111 0.0955 DK4 DK0 -.13000* 0.01282 0 -0.1722 -0.0878 DK2 -0.03333 0.01282 0.144 -0.0755 0.0089 DK6 0 0.01282 1 -0.0422 0.0422 DK8 0.02 0.01282 0.551 -0.0222 0.0622 DK6 DK0 -.13000* 0.01282 0 -0.1722 -0.0878 DK2 -0.03333 0.01282 0.144 -0.0755 0.0089 DK4 0 0.01282 1 -0.0422 0.0422 DK8 0.02 0.01282 0.551 -0.0222 0.0622 DK8 DK0 -.15000* 0.01282 0 -0.1922 -0.1078 DK2 -.05333* 0.01282 0.013 -0.0955 -0.0111 DK4 -0.02 0.01282 0.551 -0.0622 0.0222 DK6 -0.02 0.01282 0.551 -0.0622 0.0222 *. The mean difference is significant at the 0.05 level.
Dari Tabel 4 di atas dapat disimpulkan bah- wa terdapat perbedaan berat volume secara sig - nifikan dikarenakan terdapat nilai sig < 0,05.
Hasil uji hipotesis rembesan air produk ceiling brick yang telah di campur paper sludge dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

## Tabel 5. Hasil Uji ANOVA Oneway Data
Bebas dengan SPSS Statistics 24
ANOVA
Hasil Uji Rembesan Produk Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 0.01 4 0.003 1.007 0.449 Within Groups 0.025 10 0.003 Total 0.035 14
Berdasarkan  Tabel  5  di  atas  uji  ANOVA yang dilakukan terhadap rembesan air produk ceiling brick dengan variasi paper sludge di- peroleh hasil Fhitung = 1.007,  df3 = 4, df4 =  10.  Fhitung  dari  ouput  adalah  1.007  se - dangkan Ftabel 3.48. Dari Tabel 4.10 terlihat bahwa  Fhitung<Ftabel,  1.007  <  3,48  maka H0  diterima.  Karena  hasil  dari  uji  ANOVA produk ceiling brick dengan penambahan variasi paper sludge tidak ada perbedaan ni- lai  rembesan  air  yang  signifikan  maka  ti - dak perlu diuji lanjut dengan rumus Tukey.
Hasil uji hipotesis kuat tekan produk ceil- ing brick yang telah di campur paper sludge dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut:
Tabel 6. Hasil Uji ANOVA Oneway Data Bebas dengan SPSS Statistics 24
ANOVA Hasil Uji Kuat Tekan Produk Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 21.14 4 5.285 3.688 0.043 Within Groups 14.331 10 1.433 Total 35.471 14
Berdasarkan  Tabel  6  di  atas  uji  ANOVA yang dilakukan terhadap kuat tekan produk ceiling brick dengan variasi paper sludge di- peroleh hasil Fhitung = 3.688, df3 = 4, df4 =  10.  Pengambilan  keputusan  berdasar  per - bandingan Fhitung dengan Ftabel yaitu jika
Tabel 7. Hasil Pst Hoc Test Tukey
Multiple Comparisons
Dependent Variable:   Hasil Uji Kuat Tekan Produk Tukey HSD (I) Jenis Benda Uji (J) Jenis Benda Uji Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound DK0 Dk2 -0.96 0.977 0.857 -4.18 2.26 DK4 -3.023 0.977 0.068 -6.24 0.19 DK6 -1.873 0.977 0.368 -5.09 1.34 DK8 0.137 0.977 1 -3.08 3.35 Dk2 DK0 0.96 0.977 0.857 -2.26 4.18 DK4 -2.063 0.977 0.287 -5.28 1.15 DK6 -0.913 0.977 0.877 -4.13 2.3 DK8 1.097 0.977 0.792 -2.12 4.31 DK4 DK0 3.023 0.977 0.068 -0.19 6.24 Dk2 2.063 0.977 0.287 -1.15 5.28 DK6 1.15 0.977 0.764 -2.07 4.37 DK8 3.16 0.977 0.055 -0.06 6.38 DK6 DK0 1.873 0.977 0.368 -1.34 5.09 Dk2 0.913 0.977 0.877 -2.3 4.13 DK4 -1.15 0.977 0.764 -4.37 2.07 DK8 2.01 0.977 0.308 -1.21 5.23 DK8 DK0 -0.137 0.977 1 -3.35 3.08 Dk2 -1.097 0.977 0.792 -4.31 2.12 DK4 -3.16 0.977 0.055 -6.38 0.06 DK6 -2.01 0.977 0.308 -5.23 1.21
Fhitung>  Ftabel  maka  H0  ditolak,  Fhitung< Ftabel maka H0 diterima. Fhitung dari ouput adalah 3.688 sedangkan Ftabel 3.48. Dari Ta- bel 4.8 terlihat bahwa Fhitung>Ftabel, 3.688 > 3,48 maka H0 ditolak sehingga hipotesis didu- kung oleh data, sehingga perlu uji lanjutan dengan uji posthoc Tukey.  Hasil uji posthoc Tukey dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini.
D ari Tabel 7 dapat dilihat bahwa semua data kelompok nilai sig. > 0.05. kesimpulan dari kelima variasi tersebut mengalami perbedaan, tetapi bila dilihat dari angka Sig.  dan mean difference produk ceiling brick mengalami perbedaan meskipun tidak signifikan. Produk ceiling brick dengan variasi paper sludge 4% atau DK4 memiliki kuat tekan tertinggi bila dibandingkan dengan varian lainnya.
48 JURNAL BANGUNAN, VOL. 25, NO.1, MARET 2020: 41-52
d. Hasil Uji Hipotesis Mortar Kubus Ceil- ing Brick
Pengolahan data dalam penelitian ini meng- gunakan analisis ANOVA One Way (analisis varian  satu  arah)  yaitu  uji  perbedaan  rerata lebih dari dua kelompok pada satu arah meng- gunakan program SPSS dan uji selanjutnya yang akan dilakukan adalah uji posthoc test untuk mengetahui nilai optimum kuat tekan dan rembesan air mortar kubus ceiling brick pada campuran paper sludge keberapa. Penen- tuan kesimpulan menggunakan rumus Tukey akan dilakukan dengan membandingkan harga F hitung dan F tabel. Hipotesis dalam pene- litian ini untuk mengetahui adanya perbe- daan kuat tekan celing brick yang signifikan. Hasil uji hipotesis berat volume mortar ku- bus ceiling yang telah dicampur paper sludge dapat  dilihat  pada  Tabel  8  di  bawah  ini.
Tabel 8. Hasil Uji ANOVA Oneway Data Bebas dengan SPSS Statistics 24

## ANOVA
Berat Volume Mortar kubus Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 0.014 4 0.004 0.487 0.745 Within Groups 0.147 20 0.007 Total 0.161 24
Berdasarkan  Tabel  8  di  atas  uji  ANOVA yang dilakukan terhadap berat volume mor- tar kubus ceiling brick dengan variasi paper sludge diperoleh hasil Fhitung = 0.487, df3 = 4, df4 = 20. Pengambilan keputusan ber- dasar perbandingan Fhitung dengan Ftabel yaitu jika Fhitung> Ftabel maka H0 ditolak, Fhitung<  Ftabel maka H0 diterima. Fhitung dari ouput adalah 0.487 sedangkan Ftabel 2.87.  Dari  Tabel  8  terlihat  bahwa  Fhitung<
Ftabel,  0.487  <  2.87  maka  H0  diterima  se - hingga hipotesis tidak didukung oleh data, hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  mean ada perbedaan nilai berat volume tapi  tidak signifikan. Karena hasil dari uji ANOVA mor - tar kubus ceiling brick dengan penambahan variasi paper sludge tidak ada perbedaan ni- lai  berat  volume  yang  signifikan  maka  ti - dak perlu diuji lanjut dengan rumus Tukey.
Hasil uji hipotesis rembesan air mortar ku- bus  ceiling  brick  dapat  dilihat  pada  Tabel  9 dan Tabel 10 sebagai berikut:

## Tabel 9. Hasil Uji ANOVA Oneway Data Bebas dengan SPSS

## ANOVA
Hasil Uji Rembesan Air Mortar
Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 0.432 4 0.108 6.212 0.002 Within Groups 0.348 20 0.017 Total 0.78 24
Dari Tabel 9 di atas uji ANOVA yang dilaku - kan terhadap rembesan air mortar kubus ceil- ing brick dengan variasi paper sludge diper- oleh hasil Fhitung = 6.212,  df3 = 4, df4 = 20. Pengambilan keputusan berdasar perbandin- gan Fhitung dengan Ftabel yaitu jika Fhitung> Ftabel maka H0 ditolak, Fhitung<  Ftabel maka H0 diterima. Fhitung dari ouput adalah 6.212 sedangkan  Ftabel  2.87.  Berdasarkan  Tabel  9 dapat dilihat bahwa Fhitung>Ftabel, 6.212 > 2.87 maka H0 ditolak sehingga hipotesis didu- kung oleh data, sehingga perlu uji lanjutan dengan uji posthoc Tukey. Hasil uji posthoc tukey dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini.

## Tabel 10. Hasil Pst Hoc Test Tukey

## Multiple Comparisons
Dependent Variable:   Hasil Uji Rembesan Air Mortar
Tukey HSD (I) Benda Uji Mortar (J) Benda Uji Mortar Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound M0 M2 0.046 0.08342 0.98 -0.2036 0.2956 M4 0.128 0.08342 0.553 -0.1216 0.3776 M6 .31600* 0.08342 0.009 0.0664 0.5656 M8 .31000* 0.08342 0.011 0.0604 0.5596 M2 M0 -0.046 0.08342 0.98 -0.2956 0.2036 M4 0.082 0.08342 0.86 -0.1676 0.3316 M6 .27000* 0.08342 0.03 0.0204 0.5196 M8 .26400* 0.08342 0.035 0.0144 0.5136 M4 M0 -0.128 0.08342 0.553 -0.3776 0.1216 M2 -0.082 0.08342 0.86 -0.3316 0.1676 M6 0.188 0.08342 0.201 -0.0616 0.4376 M8 0.182 0.08342 0.227 -0.0676 0.4316 M6 M0 -.31600* 0.08342 0.009 -0.5656 -0.0664 M2 -.27000* 0.08342 0.03 -0.5196 -0.0204 M4 -0.188 0.08342 0.201 -0.4376 0.0616 M8 -0.006 0.08342 1 -0.2556 0.2436 M8 M0 -.31000* 0.08342 0.011 -0.5596 -0.0604 M2 -.26400* 0.08342 0.035 -0.5136 -0.0144 M4 -0.182 0.08342 0.227 -0.4316 0.0676 M6 0.006 0.08342 1 -0.2436 0.2556
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
Aziz Kurniawan, dkk, Kajian Penambahan Paper Sludge 49
Dari  Tabel  10  di  atas  dapat  disimpul - kan  bahwa  terdapat  perbedaan  nilai  rem - besan  air  secara  signifikan.  Mortar  kubus yang  memiliki  perbedaan  secara  signifikan adalah  MT0  dengan  MT6,  MT0  dengan MT8,  MT2  dengan  MT6,  dan  MT2  dengan MT8.  MT0  dan  MT2  memiliki  nilai  lebih tinggi  dari  MT6  dan  MT8.  Pada  uji  rembe - san air yang memiliki nilai rembesan ren- dah berarti memiliki rembesan air yang baik.
Hasil uji hjipotesis kuat tekan mor- tar kubus ceiling brick dapat dili- hat  pada  Tabel  11  dibawah  ini.
Tabel 11. Hasil Uji ANOVA Oneway Data Bebas dengan SPSS Statistics 24
ANOVA
Hasil Kuat Tekan Mortar  Kubus Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 506.137 4 126.534 0.21 0.93 Within Groups 12032.282 20 601.614 Total 12538.418 24
Berdasarkan Tabel  11  di  atas  uji ANOVA yang dilakukan terhadap kuat tekan mor- tar kubus ceiling brick dengan variasi paper sludge diperoleh hasil Fhitung = 0.210, df3 = 4, df4 = 20. Dari Tabel 11 terlihat bahwa Fhi -
50 JURNAL BANGUNAN, VOL. 25, NO.1, MARET 2020: 41-52
tung<  Ftabel, 0.210 < 2.87 maka H0 diteri - ma  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai mean ada perbedaan nilai kuat tekan tapi  ti- dak signifikan. Karena hasil dari uji ANOVA mortar kubus ceiling brick dengan penam- bahan variasi paper sludge tidak ada perbe- daan  nilai  kuat  tekan  yang  signifikan  maka tidak perlu diuji lanjut dengan rumus Tukey.

## e. Campuran Paper Sludge yang Meng- hasilkan Kuat Tekan Optimum
Uji  kuat  tekan  pada  penelitian  ini  di - lakukan pada dua jenis benda uji yaitu benda uji berbentuk produk ceiling brick untuk mengetahui kualitas produk ceil- ing brick dari pabrik tersebut dan benda uji berbentuk mortar atau kubus dengan uku- ran 5 cm x 5 cm x 5cm. Hasil kuat tekan dapat dilihat pada Tabel 12  sebagai berikut.
Tabel 12. Ringkasan Hasil Uji Kuat Tekan Produk dan Mortar Kubus Ceiling Brick
Variasi Uji Kuat Tekan Produk Ceiling Brick Mortar Kubus Ceil- ing Brick (Mpa) (Mpa) 0% 8.43 105.66 2% 9.39 112.67 4% 11.28 104.2 6% 10.31 98.55 8% 8.3 105.24

## PEMBAHASAN
a. Hasil Pengujian Produk Ceiling Brick Dari hasil Tabel 1 sebelumnya menunjuk - kan hasil pengujian kuat tekan produk ceiling brick dengan campuran paper sludge yaitu 0% sebesar  8.43 MPa, 2% sebesar 9.39 MPa, 4% sebesar  11.28  MPa,  6%  sebesar  10.31  MPa, dan  8%  sebesar  8.30  MPa.  Hasil  pengujian rembesan air pada produk ceiling brick yang
telah di campur paper sludge dengan variasi 0% sebesar 0.35 ml/menit, 2% sebesar 0.37 ml/ menit, 4% sebesar 0.35 ml/menit, 6% sebesar 0.42 ml/menit, dan 8% sebesar 0.36 ml/ menit. Pada pengujian ini, semakin rendah nilai rem- besan air semakin baik kualitas produk ceiling brick dalam ketahanan air. Dan hasil pengu- jian berat volume produk ceiling brick rata- rata dengan variasi campuran paper sludge 0% sebesar 1.79 gr/cm3, 2% sebesar 1.69 gr/ cm3,  4%  sebesar  1.66  gr/cm3,  6%  sebesar 1.66  gr/cm3,  dan  8%  sebesar  1.64  gr/cm3.

## b. Hasil Pengujian Mortar Kubus Ceiling Brick
Berdasarkan Tabel 2 sebelumnya menun- jukkan hasil pengujian kuat tekan mortar kubus ceiling brick dengan campuran pa- per  sludge  yaitu  0%  sebesar    105.66  MPa, 2% sebesar 112.67 MPa, 4% sebesar 104.20 MPa,  6%  sebesar  98.55  MPa,  dan  8%  sebe - sar  105.24  MPa.  Hasil  pengujian  rembesan air pada mortar kubus ceiling brick yang telah dicampur paper sludge dengan nilai rata-rata  variasi  0%  sebesar  0,59  ml/menit, 2% sebesar 0,54 ml/menit, 4% sebesar 0,46 ml/menit, 6% sebesar 0,27 ml/menit, dan 8% sebesar 0,28 ml/menit. Dan hasil  pengujian berat volume mortar ceiling brick rata-rata dengan variasi campuran paper sludge 0% sebesar  1.72  gr/cm3,  2%  sebesar  1.68  gr/ cm3,  4%  sebesar  1.69  gr/cm3,  6%  sebesar 1.67  gr/cm3,  dan  8%  sebesar  1.64  gr/cm3.
c. Hasil Uji Hipotesi Produk Ceiling Brick Berdasarkan uji hipotesis kuat tekan produk ceiling brick yang tertera pada Ta- bel 6 dan Tabel 7 sebelumnya menunjuk- kan perbedaan kuat tekan produk ceiling brick yang di campur paper sludge tetapi ti- dak  signifikan.  Hasil  tersebut  diperoleh  dari analisis data dimana Fhitung>Ftabel, 3.688
> 3,48 maka H0 ditolak dan perlu uji lanju- tan  dengan uji posthoc Tukey. Dan dari hasil uji posthoc Tukey dapat dilihat bahwa semua data kelompok nilai sig. > 0.05. Kesimpulan dari kelima variasi tersebut mengalami per- bedaan, tetapi bila dilihat dari angka Sig. dan mean difference produk ceiling brick men- galami perbedaan meskipun tidak signifikan.
Hasil uji hipotesis rembesan air terhadap produk ceiling brick terdapat perbedaan. Dan dari hasil analisis data dimana Fhitung<Ftabel, 1.007 < 3,48 maka H0 diterima sehingga hipo - tesis tidak didukung oleh data, hal ini dapat disimpulkan  bahwa  produk  ceiling  brick dengan penambahan variasi paper sludge ti- dak ada perbedaan nilai rembesan air yang signifikan. Uji hipotesis berat volume meng - gunakan SPSS Statistic 24 menunjukkan bahwa  Fhitung>Ftabel,  43.486  >  3,48  maka H0 ditolak sehingga hipotesis didukung oleh data, sehingga perlu uji lanjutan dengan uji posthoc Tukey. Dari hasil uji posthoc Tukey dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  perbe - daan  berat  volume  secara  signifikan  antara lain adalah variasi 0% dengan variasi 2%, variasi 0% dengan variasi 4%, variasi 0% dengan variasi 6%, dan variasi 0% dengan variasi 8%. Sedangkan pada variasi 4% den- gan variasi 6% tidak mengalami perbedaan.
d. Hasil Uji Hipotesi Produk Ceiling Brick Uji hipotesis kuat tekan mortar kubus ceil - ing  brick  menunjukkan  bahwa  terdapat  per - bedaan kuat tekan mortar kubus ceiling brick yang di campur paper sludge. Hasil tersebut diperoleh dari analisis data dimana Fhitung < Ftabel, 0.210 < 2.87 maka H0 diterima sehing - ga hipotesis tidak didukung oleh data, hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai mean ada per - bedaan nilai kuat tekan tetapi  tidak signifikan.
Aziz Kurniawan, dkk, Kajian Penambahan Paper Sludge 51 Uji  hipotesis  rembesan  air  mortar  kubus ceiling brick dihasilkan analisis data dimana Fhitung>Ftabel, 6.212 > 2.87 maka H0 dito - lak sehingga hipotesis didukung oleh data, se- hingga perlu uji lanjutan  dengan uji posthoc Tukey. Hasil dari uji posthoc Tukey disimpul- kan bahwa terdapat perbedaan nilai rembesan air  secara  signifikan.  Mortar  kubus  ceiling brick  memiliki  perbedaan  secara  signifikan adalah variasi 0% dengan variasi 6%, varia- si 0% dengan variasi 8%, variari 2% dengan variasi 6%, variari 2% dengan variasi 8%.
Dari hasil uji hipotesis penelitian meng- gunakan SPSS Satistic 24 menunjukkan bah- wa Fhitung<  Ftabel, 0.487 < 2.87 maka H0 diterima sehingga hipotesis tidak didukung oleh  data,  hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa mortar kubus ceiling brick dengan penam- bahan variasi paper sludge tidak ada per- bedaan  nilai  berat  volume  yang  signifikan.
e. Campuran Paper Sludge yang Meng- hasilkan Kuat Tekan Optimum
Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 12 sebelumnya nilai kuat tekan tertinggi pada produk ceiling brick terdapat pada campuran paper  sludge  4%  dengan  kuat  tekan  11.28 MPa  dan  campuran  paper  sludge  pada  mor - tar kubus ceiling brick yang menghasilkan kuat tekan optimum terdapat pada campuran variasi  2%  dengan  kuat  tekan  112.67  MPa.
SIMPULAN Dari hasil penelitian ini, pengujian sifat mekanik terhadap produk ceiling brick yang telah dicampur paper sludge yaitu mengenai uji kuat tekan. Sehingga diperoleh hasil rata- rata uji kuat tekan dengan variasi berurut-urut 0%, 2%, 4%, 6%, dan 8% sebesar  8.43 MPa, 9.39 MPa, 11.28 MPa, 10.31 MPa, dan 8.30
52 JURNAL BANGUNAN, VOL. 25, NO.1, MARET 2020: 41-52
MPa.  Sedangkan  pengujian  sifat  fisik  pada produk ceiling brick yang telah dicampur pa- per sludge yaitu meliputi uji rembesan air dan berat volume. Adapun hasil pengujian rembe- san air produk ceiling brick dengan campuran paper sludge variasi 0% sebesar 0.35 ml/me- nit, 2% sebesar 0.37 ml/menit, 4% sebesar 0.35 ml/menit, 6% sebesar 0.42 ml/menit, dan 8% sebesar 0.36 ml/ menit. Dan hasil penguji- an rata-rata berat volume produk ceiling brick dengan variasi campuran paper sludge 0% sebesar 1.79 gr/cm3, 2% sebesar 1.69 gr/cm3, 4% sebesar 1.66 gr/cm3, 6% sebesar 1.66 gr/ cm3, dan 8% sebesar 1.64 gr/cm3.Pengujian sifat mekanik terhadap mortar kubus ceil- ing brick yaitu mengenai uji kuat tekan. Nilai rata-rata kuat tekan mortar ceiling brick den- gan campuran paper sludge yang bervariasi berurut-urut 0%, 2%, 4%, 6%, dan 8% sebesar 105.66 MPa, 112.67 MPa, 104.20 MPa, 98.55 MPa, dan 105.24 MPa. Sedangkan pengujian sifat fisik pada mortar kubus ceiling meliputi uji rembesan air dan berat volume. Adapun hasil nilai rata-rata rembesan air pada mortar kubus ceiling brick yang dicampur dengan pa- per sludge dengan variasi 0% sebesar 0,59 ml/ menit, 2% sebesar 0,54 ml/menit, 4% sebesar 0,46 ml/menit, 6% sebesar 0,27 ml/menit, dan 8% sebesar 0,28 ml/menit. Dan hasil penguji- an rata-rata berat volume mortar  kubus ceiling brick dengan variasi campuran paper sludge 0% sebesar 1.72 gr/cm3, 2% sebesar 1.68 gr/ cm3,  4%  sebesar  1.69  gr/cm3,  6%  sebesar 1.67  gr/cm3,  dan  8%  sebesar  1.64  gr/cm3.
Dari penelitian ini, uji kuat tekan dan rembesan air terhadap produk ceiling brick yang telah dicampur paper sludge mengalami
perbedaan  tetapi  tidak  signifikan.  Sedang - kan uji berat volume tehadap produk ceil- ing brick yang telah dicampur paper sludge mengalami  perbedaan  yang  signifikan.  Uji kuat tekan dan berat volume terhadap mortar kubus ceiling brick yang telah dicampur pa- per sludge mengalami perbedaan tetapi tidak signifikan.  Sedangkan  uji  rembesan  air  te - hadap mortar kubus ceiling brick yang telah dicampur paper sludge mengalami perbedaan yang  signifikan.  Campuran  paper  sludge  4% pada produk ceiling brick dan campuran pa- per sludge 2% pada mortar kubus ceiling brick menghasilkan kuat tekan optimum.

## DAFTAR RUJUKAN
Anonim. 2004. Pengkajian Pemanfaatan Ba han Sisa untuk Land Application di Ar eal  Lahan  Hutan  Tanaman  Industri  (HTI) PT. RAPP. Kerjasama PT. RAPP dengan Balai  Besar  Pulp  danKertas  (BBPK). Hardiani,  H.  dan  S.  Sugesty.  2009.  Peman faatan Limbah Sludge Industri Kertas Siga ret untuk Bahan Baku Bata Beton. Berita Selulosa. Vol. 44 No.2.
Hastutik, W., Aprianto, H. B. Nasution. 2006.
Pengaruh Limbah Padat Pabrik Kertas terh adap  Hasil  Tanaman  Bawang  Merah.
Fakultas  Pertanian.  Universitas  Tunas

## Pembangunan.
Irawan, Bambang. 2006, “Handout penjelasan tentang  mekanisma  produksi  kertas“, Gresik  :  PT.  Adiprima  Suraprinta Khusna,  Himnil.  2012.  Analisis  Kandungan
Kimia Dan Pemanfaatan  Sludge Indus tri Kertas Sebagai Bahan Pembuatan Bata ko.  FMIPA  Universitas  Negeri  Semarang
Maghfironi, Adzim. 2011. Dak Beton Keraton (online),  (http://dakbetonkeraton.blogspot. com),  diakses  18  Januari  2018 Sihombing,  Brelian  (2009),  Pembuatan  Dan
Karakterisasi Batako Ringanyang Dibuat Dari  Sludge  (Limbah  Padat)  Industri  Ker tas  –  Semen.  Tesis.  Univrsitas  Sumatera
Aziz Kurniawan, dkk, Kajian Penambahan Paper Sludge 53 Utara, Medan
SNI 03-6823-2002 Uji Kuat Tekan Mortar Se men Portland Untuk Pekerjaan Sipil: Badan Standar Nasional
SNI 1974:2011. Cara uji kuat tekan beton den gan  benda  uji  silinder.  Badan  Standar  Na sional
54 JURNAL BANGUNAN, VOL. 25, NO.1, MARET 2020: 41-54